﻿107 



immittelbar in der Natur vorkommt = 1,841 bei 4° C, während 

 das sp. Gew. der entwässerten Kohle = 1,981 bei derselben Tem- 

 peratur betrug. Ebenso wurde auch das sp. Gew. der andern 

 Varietäten bestimmt. 



Bei der Analyse der übrigen an Asche reichen und Schwefel 

 enthaltenden Varietäten musste bei der Bestimmung des Wasser- 

 gehalts sowohl durch Verlust, als auch direct zwischen der Chlor- 

 calciumröhre und der Kohle chromsaures Blei eingeschaltet wer- 

 den, um den aus dem Schwefelkies sich ausscheidenden Schwefel 

 zurückzuhalten. Die Verbrennung wurde ebenso in einer zum 

 Theil mit Kupferoxyd, zum Theil aber auch mit chroms. Blei 

 gefüllten Bohre, in welche ein Porcellanschälchen mit der zu 

 prüfenden Kohle hineingebracht wurde, ausgeführt. 



Bei der Auswahl der Proben war meine Aufmerksamkeit 

 darauf gerichtet, nur vollkommen gleichartiges Material zu nehmen, 

 um die wahre Zusammensetzung dieser, wie oben bemerkt, zahl- 

 reiche fremdartige Lagen und Ausscheidungen enthaltenden Varie- 

 täten zu ermitteln. Alle Wägungen wurden gleichfalls in zu- 

 geschmolzenen Röhren vorgenommen, um der Absorption der 

 Feuchtigkeit aus der Luft vorzubeugen. In der folgenden Tabelle 

 habe ich die Resultate der Untersuchung von 9, Anthracit ge- 

 nannten, Varietäten im frischen Zustande zusammengestellt. Für 

 jede Varietät mit Ausnahme der ersten wurden zwei Analysen 

 gemacht. Der Schwefel wurde durch Zusammenschmelzen der Sub- 

 stanz mit Ätzkali und Oxydation durch Salpeter bestimmt. 



Tabelle No. 1. 



No. 



c 



H 



»I 



S 



H 2 0 



Asche 



Summe 



spec. Gew. 

 bei 4° C. 



I 



90,50 



0,40 



0,41 



fehlt 



7,76 



1,01 



100,08 



1,841 



II 



69,74 



0,21 





0,12 



5,89 



23,95 



99,91 



1,931 



III 



66,84 



0,25 





1,34 



5,94 



25,81 



100,18 



2,035 



IV 



63,57 



0,39 





0,73 



5,42 



29,77 



99,88 



1,978 



V 



59,43 



0,29 





2,22 



5,40 



32,17 



99,51 



2,117 



VI 



35,39 



0,14 





0,43 



4,56 



59,60 



100,12 



2,348 



VII 



25,50 



0,12 





fehlt 



3,55 



70,77 



99,94 





VIII 



18,19 



0,16 





0,44 



3,44 



77,92 



100,15 



2,527 



IX 



15,56 



0,12 





0,50 



1,38 



82,32 



99,88 



2,572 



X 



4,5 



0,02 





fehlt 



0,40 



95,17 



100,13 



2,603 



